自動車ヘッドランプの真空蒸着用 UV 硬化型プライマーの最新技術動向
日本化工塗料株式会社 開発技術部

柴田 薫

１．はじめに自動車ヘッドランプ（以下ヘッドランプ）は、自動車が夜間でも安全に走行できるよう前方を照らす灯具であり、主にバルブ（ハロゲン電球）、ハウジング、リフレクター（反射板）、エクステンション、レンズカバーから構成される（図１）。このうちリフレクター、エクステンションには真空蒸着工程でアルミニウム蒸着（以下アルミ蒸着）を施すためプライマー処理を必要とする。
アルミ蒸着時はプライマー表面は約７００℃のアルミニウム蒸気にさらされる。また、ヘッドランプのバルブ点灯時にはプライマーの塗膜温度が１２０～１８０℃に達するため、プライマーには高い耐熱性を長期間維持することが求められる。このためヘッドランプの真空蒸着用プライマーとして高い架橋密度の塗膜を省エネルギーで得られるＵＶ硬化型プライマーが１９８０年代から広く普及している（写真１）。
本報ではヘッドランプの真空蒸着用ＵＶ硬化型プライマーの最新技術動向ならびに弊社製品「ＢＲＩＧＨＴアンダーコート SUV シリーズ」の開発コンセプト、省工程化の取り組みについて紹介する。

「どーやって作るの？ヘッドランプの巻」（スタンレー電気株式会社）

図１．自動車ヘッドランプの構成

写真１．UV 硬化型プライマーを塗装したヘッドランプの例

２．真空蒸着の概要
素材に鏡のような外観の金属薄膜を形成させる金属調表面処理技術は図２のように大別される。

図２．金属調表面処理技術の分類

一般的な金属調表面処理技術は、電解溶液に材料を浸漬させ金属を堆積させる湿式めっきである。
しかしながら、めっき処理で発生する工業排水に有害物が含まれ、排水処理が不可欠である。このためヘッドランプでは湿式めっきが避けられ、有害物発生等の環境負荷が少ない乾式めっきに分類される真空蒸着やスパッタリングが採用されている。また近年は複雑な形状の材料にも適用できるスパッタリングが主流となっている。
真空蒸着（図３）は金属を加熱し蒸発させ、被塗物に金属薄膜を形成させるため蒸気が多く集まるところだけしか金属薄膜が形成されない特徴があることに対し、スパッタリング（図４）は金属をアルゴンイオンで弾き飛ばすため、被塗物のさまざまな方向に金属薄膜を形成できる利点がある。

図３．真空蒸着装置と金属薄膜形成のイメージ図

図４．スパッタリング装置と金属薄膜形成のイメージ図

３．真空蒸着用 UV 硬化型プライマーの開発コンセプト
ヘッドランプの塗膜構成は図５の通りである。

←トップコート（膜厚５μｍ）←アルミ蒸着膜（膜厚８０ｎｍ）←プライマー（膜厚３０μｍ）←成形素材

図５．リフレクターの塗膜構成

アルミ蒸着処理をプラスティック成型品に直接施すと写真２のように素材表面の凹凸により、鏡のような反射面を得ることができない。またアルミニウムはプラスティック成形品に密着しないので、ぶつけたり、こすると容易に剥離する。
このためヘッドランプではプラスティック成形品の凹凸を平滑にすることに加え、アルミ蒸着膜との密着を得るためプライマー塗装を必要とする。

素材

プライマー塗装無プライマー塗装有写真２．真空蒸着用ＵＶ硬化型プライマーの有無によるアルミ蒸着外観の違い

近年、リフレクター表面に多くの放物柱面を形成することによって、レンズカットなしで配光制御できる技術が確立した。その技術によりヘッドランプが自動車デザインにおいて重要な位置を占めるようになったため、真空蒸着用プライマーの反射面にも自動車ボディ並みの平滑感が求められるなど要求機能が増している（写真３）。

写真３．ヘッドランプの配光制御技術例（左：レンズカットあり、右：レンズカットなし）

一方、ヘッドランプに用いる真空蒸着用ＵＶ硬化型プライマーの課題として、紫外線の光量が部位によって異なることが挙げられる。
（図６）
４０００ｍJ／ｃｍ２

影光
１０００ｍJ／ｃｍ２

放物柱面
図６．ヘッドランプにあたる紫外線の光量分布例

紫外線照射器には多くの工夫がなされているが、成形品の形状が複雑であったり、大型になるほど、紫外線ランプに近い部分（光量が強い）と遠い部分や影になる部分（光量が少ない）の光量の差が広がる。このため真空蒸着用 UV 硬化型プライマーの設計では、光量の分布を意識した塗料開発が重要である。
表１に真空蒸着用 UV 硬化型プライマーの成分構成を示す。
成分
低粘度モノマー
オリゴマー
ポリマー

原料
単官能モノマー2 官能モノマー
ウレタンアクリレートエポキシアクリレート
ポリエステルアクリレート
反応性ポリマー

主な役割
粘度、反応性調整
耐熱性、ガスバリヤ—性、その他用途に適した特性

光開始剤
光増感剤

ラジカル発生ラジカル増感光重合を開始させる

その他

添加剤
有機溶剤

レベリング、消泡表１．真空蒸着用ＵＶ硬化型プライマーの成分構成

この構成で主成分となるのはオリゴマーならびにポリマー成分である。弊社製品「ＢＲＩＧＨＴアンダーコートＳＵＶシリーズ」は、この成分比調整と特殊ポリマーの配合により溜まり性をコントロールし、図７のような塗装不具合を軽減し、写真４の平滑面と写真５のシボ加工を活かした仕上がりの両立を達成した真空蒸着用ＵＶ硬化型プライマーである。
プラスティック成形品

エッジの脱落塗装後（青：塗膜）溜まり
図７．ＵＶ硬化型塗料の塗装不具合のイメージ図

写真４．たれ、溜まりの断面写真（左：一般品、右：ＢＲＩＧＨＴアンダーコート SUV シリーズ）

写真５．自動車ボディ並みの平滑面とシボ加工を活かした仕上がりの両立

表２に「ＢＲＩＧＨＴアンダーコートＳＵＶシリーズ」の塗膜物性試験結果を示す。
試験項目

試験方法

蒸着適性光量（mJ/cm2）
250

1000

4000

目視（蒸着後白化の無い事）

○

○

○

密着性

２ｍｍ碁盤目ｾﾛﾃｰﾌﾟ試験

○

○

○

溜まり性

１００μｍ以上溜まらない事

○

○

○

蒸着耐熱性

１８０℃×７５ｈｒ後、目視外観

○

○

○

耐温水性

４０℃温水浸漬×２４ｈｒ後、目視外観

○

○

○

耐湿性

５０℃・９８％ＲＨ×２４０ｈｒ後、目視外観

○

○

○

冷熱ｻｲｸﾙ性（80℃×4ｈｒ⇔－30℃×1.5ｈｒ）×4 ｻｲｸﾙ後、目視外観

○

○

○

耐酸性

１％Ｈ２ＳＯ４水溶液１０ｍｉｎ浸漬後、目視外観

○

○

○

耐アルカリ性

１％ＫＯＨ水溶液１０ｍｉｎ浸漬後、目視外観

○

○

○

表２．ＢＲＩＧＨＴアンダーコートＳＵＶシリーズの塗膜試験結果

４．ヘッドランプの表面処理工程の省工程化
１９８０～２０００年代前半の大量生産時には大規模設備が多かったが、２０００年代中頃から
表３のような少量多品種対応の小型設備が増え、プレヒート時間短縮や無溶剤タイプＵＶ硬化型塗料によるプレヒート工程廃止が進んでいる。
工程番号
工程項目
１２

ワーク取り付け
水洗浄、乾燥、アニーリング

３

ＵＶ硬化型プライマー塗装、プレヒート（予備乾燥）、ＵＶ照射※プレヒートを短縮または無くすため、無溶剤型塗料の開発も進めている。

４

真空蒸着

５

トップコート塗装、焼付※エクステンションのみカラートップコート塗装を行っている。

６

ワーク取り外し
表３．ヘッドランプの表面処理工程の例

写真─５．新たな取組み
現在、ＵＶ硬化型塗料を硬化させるためのＵＶランプは高圧水銀灯が主力である。これ対してＵ
Ｖ－ＬＥＤの適用を推進する動きがある。高圧水銀灯には水銀が含まれるため、環境規制物質リス
トに掲載されている水銀の規制値が厳しくなることを恐れる声もある（残念ながらＬＥＤに含まれるヒ化ガリウムの危険性について議論がなされていない）。
さて、高圧水銀灯とＵＶ－ＬＥＤの発する光量の分布をグラフ化するとグラフ１のようになる。

グラフ１．ＵＶランプ（高圧水銀灯）と各種ＵＶ－ＬＥＤの光量分布

表１に示した光開始剤は、ＵＶ－ＬＥＤにマッチした材料がまだ製品化（or 上市化）されておらず、光照射装置の開発と合わせて期待される技術である。一般に従来のＵＶ硬化型塗料は２４０～２６０ｎｍの紫外線も利用するためＵＶ－ＬＥＤでは硬化しないが、弊社の検討では耐熱性１４０℃の実用レベルに到達している（表４）。今後もさらなる機能向上のため継続的に開発を進める所存である。
試験項目

試験方法

蒸着適性

光量（mJ/cm2）
500

1000

2000

目視（蒸着後白化の無い事）

○

○

○

密着性

２ｍｍ碁盤目ｾﾛﾃｰﾌﾟ試験

○

○

○

蒸着耐熱性

１４０℃×７５ｈｒ後、目視外観

○

○

○

耐温水性

４０℃温水浸漬×２４ｈｒ後、目視外観

○

○

○

耐湿性

５０℃・９８％ＲＨ×２４０ｈｒ後、目視外観

○

○

○

冷熱ｻｲｸﾙ性（80℃×4ｈｒ⇔－30℃×1.5ｈｒ）×4 ｻｲｸﾙ後、目視外観

○

○

○

耐酸性

１％Ｈ２ＳＯ４水溶液１０ｍｉｎ浸漬後、目視外観

○

○

○

耐アルカリ性

１％ＫＯＨ水溶液１０ｍｉｎ浸漬後、目視外観

○

○

○

表４．ＵＶ－ＬＥＤ（３８５ｎｍ）で硬化させた弊社試作品の試験結果

６．まとめ
本報の通り、「ＢＲＩＧＨＴアンダーコートＳＵＶシリーズ」は真空蒸着用 UV 硬化型プライマーとしての基本的性能のみならず、自動車ボディ並みの美観をヘッドランプに付与する製品である。
また表３のようにアルミ蒸着後には、アルミ蒸着膜の防錆や剥離防止のためトップコート塗装が行われる。トップコートは熱硬化型塗料が主流であり、弊社は「ＢＲＩＧＨＴトップコートＴシリーズ」を開発販売している。同トップコートは､顔料高分散化技術により、染料に匹敵する高い透明性を得ることができ、市場で好評を博している。
今後これらの製品群をより広く普及させることで、自動車の安全走行性ならびに意匠面での満足感をより高められるよう貢献していきたい。
７．参考文献１）スタンレー電気株式会社 http://www.stanley.co.jp/make/pdf/05.pdf ：どーやって作るの？ヘッドランプの巻
２）ラドテック研究会 ：ＵＶ・ＥＢ硬化技術の現状と展望（２００２）
３）ファインセンシング株式会社
http://www.finesensing.com/uvcuring/UVTechNote_1.htm ：UV-LED 硬化システムの最新動向